TCVN9879:2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9879:2013 (ASTM D562:2010) về Sơn – Xác định độ nhớt KU bằng nhớt kế Stomer TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9879:2013 ASTM D562:2010 SƠN - XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT KU BẰNG NHỚT KẾ STORMER Paints - Measuring Krebs Unit (KU) Viscosity Using the Stormer-Type Viscometer Lời nói đầu TCVN 9879:2013 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D 562 (Reapproved 2010) Standard test method for consistency of paints measuring krebs unit (KU) Viscosity using a Stormer-Type viscomT. TCVN 9879:2013 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố. SƠN - XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT KU BẰNG NHỚT KẾ STORMER Paints - Measuring Krebs Unit (KU) Viscosity Using the Stormer-Type Viscometer 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ nhớt KU của sơn và lớp phủ bằng nhớt kế Stormer. 1.2. Các giá trị đo trong hệ SI được áp dụng trong tiêu chuẩn này. Các giá trị đưa ra trong ngoặc đơn chỉ là những kết quả chuyển đổi đơn thuần. 1.3. Tiêu chuẩn này không đưa ra tất cả các thông số an toàn liên quan, trừ khi được kết hợp với các tiêu chuẩn sử dụng kèm theo. Trách nhiệm của người sử dụng tiêu chuẩn này là thiết lập các quy trì nh thực nghiệm phù hợp, an toàn và áp dụng các giới hạn trước khi sử dụng. 2. Tài liệu tham khảo Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. ASTM E1-07, Standard Specification f or ASTM Liquid-in-Glass Thermometers - Tiêu chuẩn quy định cho chất lỏng trong nhiệt k ế thủy tinh theo ASTM. 3. Thuật ngữ, định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau. 3.1. Độ đặc (consistency) Độ đặc của sơn và các vật liệu liên quan là giá trị tải trọng (tính bằng g) cần thiết để cánh khuấy ngập trong cốc mẫu chứa s ơ n đạt được tốc độ quay là 200 r/min khi đo bằng nhớt kế Stormer. 3.2. Độ nhớt KU (krebs unit) Độ nhớt KU (krebs unit) là đại lượng đo thông dụng biểu thị độ nhớt của các l oại sơn khi thi công bằng chổi quét hoặc con lăn. 3.3. Giải thích (discussion) Thang chia KU là hàm của “tải trọng tạo ra tốc độ quay 200 r/min". 4. Tóm tắt phương pháp Đổ một lượng sơn quy định vào cốc chứa mẫu của nhớt kế sao cho cánh khuấy ngập trong mẫu sơn. Xác định giá trị tải trọng (tính bằng g) tương ứng để cánh khuấy đạt được tốc độ quay là 200 r/min. Sử dụng Phương pháp I hoặc Phương pháp II để xác định độ nhớt của sơn và các vật liệu làm màng phủ. 5. Ý nghĩa và sử dụng Phương pháp thử nghiệm này đưa ra các giá trị hữu ích trong việc xác định và điều chỉnh độ nhớt của sơn cho khách hàng hoặc người bán sản ph ẩ m. 6. Phương pháp I 6.1. Thiết b ị , dụng cụ 6.1.1. Nhớt kế Stormer là bộ thiết bị chuy ê n dụng, có cơ cấu truyền động được thiết kế để khi đặt tải trọng vào móc treo, rotor có gắn cánh khu ấ y sẽ quay. Nhớt kế Stormer bao gồm những bộ phận sau (Hình 1): - Cánh khuấy kiểu mái chèo có kích thước quy định được gắn vào rotor (Hình 2). - Cốc chứa mẫu có dung tích 500 ml, đường kính đáy 85 mm. - Đồng hồ đo tốc độ quay của cánh khuấy, được cấu tạo để nhận biết được tốc độ quay của cánh khuấy đạt được 200 r/min. Hình 1 - Nhớt kế Stormer Hình 2 - Cánh khuấy 6.1.2. Dụng cụ - Bộ tải trọng (có khối lượng) từ 5 g đến 1000 g. - Nhiệt kế có thang chia độ từ 20 ° C đến 70 ° C . - Đồng hồ bấm s, hoặc thiết bị đo thời gian phù hợp, có độ chính xác đến 0,2 s. 6.2. Dầu chuẩn 6.2.1. Cần có hai loại dầu chuẩn đã biết độ nhớt tuyệt đối (đơn vị đo là poise, ký hiệu là P) có độ nhớt nằm trong khoảng độ nhớt của loại sơn cần đo. Hai loại dầu chuẩn này phải có độ nhớt khác nhau ít nhất 5 P . CHÚ THÍCH 1: Quan hệ giữa độ nhớt tuyệt đối của d ầu chu ẩ n (P) với đ ộ nhớt đo bằng nhớt k ế S tomer (KU) như sau: 4P tương đương 70 KU , 10 P tương đương 85 KU và 14 P tương đương 95 KU. 6.2.2. Các loại dầu chuẩn thích hợp là s ilicon, hydrocacbon, dầu lanh và dầu thầu dầu. Silicon và hydrocacbon là loại dầu thường đã được xác định độ nhớt tuyệt đối (poise) và có sẵn trên thị trường. Dầu lanh và dầu thầu dầu có thể xác định độ nhớt tuyệt đối b ằ ng bất kỳ thiết bị đo độ nhớt tuyệt đối nào. 6.2.3. Việc chuyển đổi giá trị độ nhớt tuyệt đối (tính bằng P) của các loại dầu chuẩn sang tải trọng tính bằng g để đạt được tốc độ quay 200 r/min khi th í nghiệm bằng nhớt kế Stormer theo công thức sau: L = (610 + 906,6 D)/30 (1) Trong đó: L là tải trọng tính bằng g để đạt được tốc độ quay 200 r/min đo bằng nhớt k ế Stormer; là độ nhớt tuyệt đối của dầu chuẩn, đơn vị P; D là tỷ trọng của dầu nhớt tiêu chuẩn. 6.3. Hiệu chuẩn 6.3.1. Tháo cánh khuấy, tải trọng và bộ phận móc tải ra kh ỏ i thiết bị, cần đảm bảo rằng chúng không bị trày xước và không ch ồ ng chéo lên nhau. 6.3.2. Treo tải trọng có khối lượng 5 g vào dây và nhả phanh (H ì nh 1). Nếu nhớt kế khởi động và quay được vài vòng thì thiết bị đang ở trạng th á i hoạt động tốt. Nếu không thì phải b ả o dưỡng lại thiết bị. 6.3.3. Kiểm tra kích thước của cánh khuấy. Sai số nên nhỏ hơn 0 , 1 mm so với kích thước được ch ỉ ra trong h ì nh 2. 6.3.4. Chọn hai loại dầu chuẩn phù h ợ p với quy định tại 6.2.1 để hiệu chuẩn . 6.3.5. Đổ dầu chuẩn vào cốc chứa mẫu. Điều chỉnh nhiệt độ của dầu chuẩn tới 25 °C ± 0,2 °C. Duy trì nhiệt độ của cốc chứa, cánh khuấy tương tự nhiệt độ của dầu chuẩn . Nếu không thể duy tr ì được thì ghi lại nhiệt độ của dầu lúc bắt đầu và kết thúc thí nghiệm với độ chính xác đến 0,2 ° C . 6.3.6. Xác định khối lượng của tải trọng tính bằng “ g ” khi cánh khuấy quay với tốc độ 200 r/min với một trong hai loại dầu sử dụng quy trình A (mô tả tại mục 6.4) hoặc Quy trình B (mô tả tại mục 6.5). CHÚ TH Í CH 2: N ế u nhiệt độ d ầ u trong quá trình th í nghiệm không đạt 25 ° C ± 0,2 o C th ì ti ế n hành hiệu chỉnh tải trọng do sự chênh lệch nhiệt độ đó với nhiệt độ chuẩn (xem Phụ lục A). 6.3.7. Nếu tải trọng đo được (đã hiệu chỉnh về nhiệt độ chuẩn 25 o C ) sai khác không quá ± 15 % giá tr ị tải trọng đã biết của loại dầu chuẩn đó, thì nhớt kế Stormer được xem là thỏa mãn quá trình hiệu chuẩn. Tiến hành thí nghiệm xác định độ nhớt của sơn theo hướng dẫn tại Quy trì nh A hoặc Quy trình B. 6.4 . Quy tr ình A (không có đồng hồ đo tốc độ quay của cánh khuấy) 6.4.1. Khu ấ y trộn mẫu sơn kỹ lưỡng và đổ vào cốc chứa mẫu có dung tích 500 ml đến chiều cao cách miệng cốc khoảng 20 mm. 6.4.2. Duy trì nhiệt độ của mẫu và của nhớt kế Stormer ở nhiệt độ 25 °C ± 0,2 °C trong suốt quá trình thí nghiệm. Trường hợp không có khả năng duy trì được th ì phải ghi lại nhiệt độ của mẫu trước và sau khi thí nghiệm chính xác đến 0,2 ° C . 6.4.3. Khi mẫu đã ổn định tại nhiệt độ 25 °C ± 0,2 °C, khuấy mẫu kỹ lưỡng, c ẩ n thận tránh tạo bọt khí. Ngay sau đó đặt cốc chứa mẫu trên bệ của nhớt kế để cánh khuấy ngập sâu trong mẫu sơn đến vị trí đánh dấu trên trục của cánh khuấy. 6.4.4. Đặt các tải trọng vào giá treo của nhớt kế và xác định giá trị tải trọng tạo ra 100 vòng quay trong khoảng thời gian từ 25 s đến 35 s. 6.4.5. Sử dụng các kết quả thu được tại 6.4.4, lựa chọn hai tải t r ọng đ ể tạo ra hai kết quả khác nhau tính bằng thời gian khi đạt được 100 vòng quay trong khoảng từ 27 s đến 33 s. Trong quá trình thực hiện, sau khi rotor quay được ít nhất 10 vòng thì bắt đầu tính thời gian quay cho đến khi đạt được 100 vòng. 6.4.6. Lặp lại phép đo đã được nêu ra tại 6.4.5 cho tới khi hai giá tr ị đo của mỗi thang tải trọng lệch nhau không quá 0,5 s. 6.5. Quy trình B (có đồng hồ đo tốc độ quay của cánh khuấy) 6.5.1. Thực hiện các bước theo quy định tại 6.4.1; 6.4.2 và 6.4.3 để chuẩn bị mẫu. 6.5.2. Kết nối mạch điện của đồng hồ đo tốc độ quay với nguồn điện. 6.5.3. Đặt tải trọng vào giá treo của nhớt kế và xác định tải trọng tạo ra 100 vòng quay trong khoảng từ 25 s đến 35 s. 6.5.4. Sử dụng kết quả thu được từ 6.5.3, chọn một giá trị tải trọng (gần nhất đến 5 g) để tạo ra tốc độ quay 200 r/min. Khi đạt được tốc độ quay 200 r/min, các đường tín hiệu của đồng hồ đo tốc độ quay sẽ đứng yên (Hình 3). Khi các đường tín hiệu của đ ồ ng hồ đo tốc độ quay dịch chuyển theo hướng quay của cánh khuấy thì tốc độ quay lớn hơn 200 r/min, phải tháo bớt tải trọng ra khỏi giá treo. Khi các đường tín hiệu của đồng hồ đo tốc độ quay dịch chuyển theo hướng ngược với chiều quay của cánh khuấy thì tốc độ quay nhỏ hơn 200 r/min, phải đặt thêm tải trọng vào giá treo. CHÚ THÍCH 3: Khi chưa đạt được tốc độ 200 r/min th ì hiển thị t í n hiệu thể hiện tại h ì nh 4 phải xác định kiểu t í n hiệu ở tốc độ quay 200 r/min tr ướ c khi thí nghiệm. Hình 3 - Đường tín hiệu hiển thị tốc độ quay đạt được 200 r/min Hình 4 - Nhiều đường tín hiệu xuất hiện trước khi đạt tốc độ 200 r/min 6.5.5. Lặp lại thí nghiệm theo quy định tại 6.5.4 để xác định chính xác giá trị tải trọng tương ứng với tốc độ quay 200 r/min. Ghi lại giá trị tải trọng này với độ chính xác đến 5 g. 6.6. Tính toán 6.6.1. Thí nghiệm theo Quy trình A 6.6.1.1. Tính giá trị tải trọng chính xác đến 5 gam để tạo ra 100 vòng quay trong 30 s trên cơ sở nội suy bằng phép nội suy giữa các giá trị tải trọng tạo ra 100 vòng quay trong thời gian từ 27 s đến 33 s. Giá trị tải trọng này biểu thị độ đặc của sơn. 6.6.1.2. Hiệu chỉnh tải trọng đã tính khi có sai lệch nhiệt độ của mẫu so với nhiệt độ tiêu chuẩn (được xác định tại Phụ lục A). 6.6.1.3. Nếu cần, xác định từ Bảng 1 giá trị độ nhớt KU tương ứng với tải trọng tạo ra tốc độ quay 100 vòng trong 30 s. CHÚ THÍCH 4: B ả ng 1 được xây dựng để đưa ra giá trị độ nhớt KU tương ứng với tải trọng tạo ra 100 vòng quay trong 30 s mà không cần phương pháp nội suy. Bảng 1 cung c ấp các giá trị độ nhớt KU t í nh toán trong khoảng 27 s đến 33 s để tạo ra 100 v ò ng quay. Bảng 1 - Quan hệ độ nhớt KU - Tải trọng (g) tạo ra tốc độ quay 100 vòng trong thời gian 30 s Tả i trọng, g Th ời gian( s ) để đạt được 100 vòng quay 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 32 5 350 375 400 425 450 475 5 00 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 8 00 825 850 8 75 Độ nh ớ t KU (Krabs Un i t s ) 27 49 57 63 69 74 79 8 3 86 89 92 95 97 100 102 104 10 6 109 111 113 114 116 118 120 121 123 124 126 127 129 130 131 132 133 28 51 59 65 70 75 80 84 87 90 93 9 6 98 100 102 105 107 110 112 114 115 117 118 120 121 123 124 126 127 129 130 131 132 133 29 53 60 66 71 76 8 1 85 88 91 94 97 9 9 101 103 105 107 110 112 114 115 117 11 9 121 122 124 125 127 128 130 131 132 133 134 30 5 4 61 6 7 72 77 8 2 86 89 92 95 9 8 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 121 122 124 125 127 128 1 3 0 131 133 134 135 31 55 62 68 73 7 8 82 86 90 93 9 5 98 100 102 104 10 6 108 111 113 115 116 118 120 122 123 12 5 12 6 128 129 131 132 133 134 13 5 32 5 6 63 69 74 79 83 87 9 0 93 96 99 101 103 105 107 109 111 113 115 116 118 120 122 123 125 126 128 12 9 131 132 133 134 135 33 57 64 70 75 80 84 88 91 94 96 99 101 10 3 105 107 109 112 114 116 117 119 121 122 123 125 12 6 12 8 129 131 132 134 135 136 6.6.2. Thí nghiệm theo Quy trình B 6.6.2.1. Nếu cần, xác định từ Bảng 2 giá trị độ nhớt KU tương ứng với tải trọng tạo ra tốc độ quay 200 r/min. B ả ng 2 - Quan hệ độ nhớt KU - Tải trọng (g) tạo ra tốc độ quay 200 r/min g K U g K U g K U g K U g K U g K U g K U g K U g K U g K U g K U 100 61 200 8 2 300 95 400 104 500 112 600 120 700 125 800 131 9 00 136 1000 140 105 62 205 83 110 63 210 83 310 96 410 105 510 113 610 120 710 126 810 132 910 136 1010 140 115 64 215 84 120 6 5 220 85 320 97 420 106 520 114 620 121 720 126 820 132 920 137 1020 140 125 67 225 86 130 68 230 86 330 98 430 106 530 114 630 121 730 127 830 133 930 137 1030 140 135 69 235 87 140 70 240 88 340 99 440 107 540 115 640 122 740 127 840 133 940 138 1040 140 145 71 245 88 150 72 250 89 350 100 450 108 550 116 650 122 750 128 850 134 950 138 1050 141 155 73 255 90 160 74 260 90 360 101 460 109 560 117 660 123 760 129 860 134 960 138 1060 141 165 75 265 91 70 53 170 76 270 91 370 102 470 110 570 118 670 123 770 129 870 135 970 139 1070 141 75 54 175 77 275 92 80 55 180 78 280 93 380 102 480 110 580 118 680 124 780 130 880 135 980 139 1080 141 85 57 185 79 285 93 90 5 8 190 80 290 94 390 103 490 111 590 119 690 124 790 131 890 136 990 140 1090 141 95 60 195 81 295 94 6.7. Báo cáo t hử nghiệm Báo cáo thử nghiệm bao gồm các thông tin sau: - Quy trình thí nghiệm (Quy trình A hoặc Quy trình B). - Tải trọng tạo ra tốc độ quay 200 r/min khi sử dụng Quy trình B (hoặc tải trọng tạo ra 100 vòng trong 30 s khi sử dụng Quy trình A), đơn vị g. - Giá trị độ nhớt KU tương ứng. - Nhiệt độ của mẫu trong thời gian thử nghiệm (hoặc hiệu chỉnh được áp dụng khi nhiệt độ khác với 25 ° C nếu có). 6.8. Độ chính xác 6.8.1. Độ chính xác: khi thực hiện phép đo với 5 mẫu sơn, thực hiện trên 5 phòng thí nghiệm, mỗi phòng do 2 người thực hiện trong 2 ngày khác nhau xác định được: - Sai số trong nội bộ phòng thí nghiệm là 3 % tính theo đơn vị g hoặc bằng 1,5 % tính theo đơn vị KU. - Sai số giữa các phòng thí nghiệm là 10 % tính theo đơn vị g hoặc 4 % tính theo đơn vị KU. 6.8.2. Chỉ tiêu sau đây cần được áp dụng để đánh giá khả năng chấp nhận kết quả ở mức tin cậy 95 %. 6.8.2.1. Độ lặp: Hai kết quả, mỗi kết quả là giá trị trung bình của hai phép đo được xác định trên cùng một vật liệu bởi cùng một thí nghiệm viên ở hai thời điểm khác nhau được xem là không tin cậy nếu chúng chênh lệch nhau quá 1,7 % theo đơn vị KU. 6.8.2.2. Độ tái lặp: Hai kết quả, mỗi kết quả là giá trị trung bình của hai phép đo được xác định trên cùng một vật liệu thực hiện ở hai phòng thí nghiệm khác nhau do hai thí nghiệm viên khác nhau được xem là không tin cậy nếu chúng chênh lệch nhau quá 5,1 % giá trị độ nhớt KU. 7. Phương pháp II (Nhớt kế Stormer hiển thị số) 7.1. Thiết bị, dụng cụ 7.1.1. Nhớt kế, hiển thị số với rotor dạng cánh khuấy được minh họa tại h ì nh 1 hoặc hình 5. 7.1.2. Cốc đựng mẫu dung tích 500 ml, đường kính trong 85 mm. 7.1.3. Nhiệt kế theo tiêu chuẩn ASTM có thang chia độ từ 20 ° C ÷ 70 ° C . 7.2. Dầu chuẩn 7.2.1. Cần có hai loại dầu chuẩn có độ nhớt tuyệt đối nằm trong phạm vi độ nhớt của loại sơn cần đo. Hai loại dầu chuẩn này phải có độ nhớt khác nhau ít nhất là 25 KU. 7.2.2. Dầu hydrocacbon phù hợp, hiệu chỉnh theo độ nhớt KU hiện có trên thị trường. 7.3. Hiệu chuẩn 7.3.1. Kiểm tra lại kích thước của rotor cánh khuấy dạng mái chèo. Kích thước của nó chỉ nên sai khác 0,1 mm so với kích thước được chỉ ra trong Hình 2. 7.3.2. Lựa chọn 2 dầu tiêu chuẩn có độ nhớt KU trong khoảng độ nhớt dự kiến của sơn cần xác định. 7.3.3. Đổ dầu chuẩn vào cốc chứa mẫu. Điều chỉnh nhiệt độ của dầu chuẩn tới 25 °C ± 0,2 °C. Duy trì nhiệt độ của c ố c chứa, cánh khuấy tương tự nhiệt độ của dầu chuẩn. Nếu không thể duy trì được thì ghi lại nhiệt độ của dầu lúc bắt đầu và kết thúc thí nghiệm với độ chính xác đến 0,2 ° C . 7.3.4. Nếu nhiệt độ của dầu không duy trì được tại 25 °C ± 0,2 °C trong quá trình thử nghiệm, thì hiệu chỉnh độ nhớt KU đo được đối với sai lệch ở nhiệt độ đó. CHÚ THÍCH 5: Hiệu ch ỉ nh đối với sai lệch nhiệt độ của dầu từ nhiệt độ xác định có thể nội suy từ đồ thị tải trọng và nhiệt độ dầu được thiết lập từ trước (xem Phụ lục A). 7.3.5. Nếu độ nhớt đo được (đã hiệu chỉnh từ sự sai khác nhiệt độ về nhiệt độ chuẩn) nằm trong khoảng sai số ± 5 % so với giá trị độ nhớt KU của dầu tiêu chuẩn, th ì nhớt kế được xem là thỏa mãn quá trình hiệu chuẩn . CHÚ DẪN: 1 Công tắc nguồn 2 Màn hình hiển thị 3 Công tắc HOLD 4 Cánh khuấy 5 Cốc chứa mẫu 6 Bệ đỡ 7 Cần điều khiển 8 Núm điều chỉnh đơn vị đo Hình 5 - Nhớt kế Stormer hiển thị số 7.4. Thí nghiệm 7.4.1. Trộn đều mẫu và đổ vào cốc 500 ml tới khi cách miệng cốc 20 mm. 7.4.2. Điều chỉnh nhiệt độ của mẫu lên 25 °C ± 0,2 °C và duy trì trong khi thử nghiệm. Nhớt kế cũng được duy trì tại nhiệt độ 25 °C ± 0,2 °C. Nếu không duy trì được mẫu ở nhiệt độ 25 °C ± 0,2 °C, thì ghi nhiệt độ của mẫu ở lúc b ắ t đầu và kết thúc thử nghiệm với số đọc nhiệt độ đến 0,2 ° C . 7.4.3. Khi nhiệt độ của mẫu ổn định tại 25 °C ± 0,2 °C, khuấy đều mẫu, và c ẩ n thận để tránh tạo bọt khí. Nâng tay cầm lên vị trí cao nhất, k é o chốt định vị và đặt cốc lên bệ của nhớt kế đối diện với chốt định vị, tháo chốt định vị và ch ỉ nh tâm của cốc. 7.4.4. Bật công tắc và lựa chọn giá trị hiển thị theo KU hoặc gam (g). C ần chắc chắn rằng công tắc HOLD đã bật lên. 7.4.5. Hạ cần điều khiển xuống để chất lỏng ngập hoàn toàn trục cánh khuấy. Cánh khuấy sẽ quay khi đáy cánh khuấy cách đáy cốc mẫu 12 mm. 7.4.6. Đợi 5 s để màn hình hiển thị ổn định. 7.4.7. Nh ấ n công tắc HOLD để số liệu đo được duy trì tr ê n màn hình và sử dụng núm lựa chọn hiển thị theo đơn vị KU hay gam (g), hoặc cả 2 để ghi lại kết quả. 7.4.8. Nâng cần điều khi ể n lên vị trí cao nhất, nh ấ c ống đựng mẫu ra khỏi trục cánh khuấy. 7.4.9. Nới lỏng ốc vít, tháo cánh khuấy và làm sạch. 7.5. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm gồm thông tin sau: - Độ nhớt đo được theo đơn vị KU và gam (g); - Nhiệt độ của mẫu trong thời gian thử nghiệm (hoặc sự hiệu chỉnh được áp dụng khi nhiệt độ khác với 25 ° C nếu có). 7.6. Độ chính xác 7.6.1. Độ chính xác: khi thực hiện phép đo với 5 mẫu sơn, thực hiện trên 6 phòng thí nghiệm, mỗi phòng do 2 người thực hiện (5 mẫu với nhớt kế KU-1 Brook f ield và một mẫu với nhớt kế S tomer điện tử) trong 2 ngày thí nghiệm khác nhau, kết quả thí nghiệm phải đạt được độ tin cậy 95 %. 7.6.1.1. Độ lặp: Hai kết quả, mỗi kết quả là giá trị trung b ì nh của hai phép đo được xác định trên cùng một vật liệu bởi cùng một thí nghiệm viên ở hai thời điểm khác nhau được xem là không tin cậy nếu chúng chênh lệch nhau quá 2 % theo đơn vị KU. 7.6.1.2. Độ tái lặp: Hai kết quả, mỗi kết qu ả là giá trị trung bình của hai phép đo được xác định trên cùng một vật liệu thực hiện ở hai phòng thí nghiệm khác nhau do hai thí nghiệm viên khác nhau được xem là không tin cậy nếu chúng chênh lệch nhau quá 5,0 % giá trị độ nhớt KU. 8. Từ khóa Độ đặc; KU; nhớt kế kiểu Stormer; độ nhớt. Phụ lục A (tham khảo) Ảnh hưởng của nhiệt độ mẫu thí nghiệm đến độ nhớt Stormer A.1 Đ ể xác định ảnh hưởng của nhiệt độ mẫu đến độ nhớt một cách chính xác nhất, việc thử nghiệm phải được tiến hành ở 3 nhiệt độ mẫu khác nhau xung quanh giá trị nhiệt độ chuẩn quy định. Sự thay đổi tải trọng (tính b ằ ng g) hoặc thay đổi độ nhớt KU tương ứng với nhiệt độ thay đổi là 1 ° C với một số vật liệu điển hình được tham khảo tại Bảng A1. A.2 Độ nhớt của dầu bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ lớn h ơ n so với sơn. Bảng A1 - Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ nhớt của một số loại dầu và sơn thường sử dụng Loại vật liệu Giá trị trung bình tại 25 ° C Thay đ ổ i độ nhớt với nhiệt độ thay đổi 1 ° C Tải trọng, g Độ nhớt KU Tải trọng, g Độ nhớt KU 1. Dầu hydrocacbon số 1 149 72 14 2,5 2. Dầu hydrocacbon số 2 217 85 18 2,0 3. Dầu hydrocacbon số 3 286 93 11 1 , 5 4. Dầu lanh trùng hợp 195 81 8 1,0 5. Dầu lanh trùng hợp sâu 440 108 40 2,0 6. Sơn phủ ngoài trời hệ nước 300 95 4 0,5 7. Sơn phủ ngoài trời hệ nước 425 105 4 0,5 M ỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu tham khảo 3. Thuật ngữ, định nghĩa 4. Tóm tắt phương pháp 5. Ý nghĩa và sử dụng 6. Phương pháp I 7. Phương pháp II (Nhớt kế Stormer hiển thị số) 8. Từ khóa Phụ lục A (tham khảo) Ảnh h ưở ng của nhiệt độ mẫu thí nghiệm đến độ nhớt S to r mer